## Pemanfaatan Limbah Kertas Sebagai Bahan Baku Pembuatan Selulosa Asetat
Rahmatullah * , Rizka W. Putri, Adhe M. Rainadi, Ayu Permatasari, Muhammad Y. Pratama
Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya Jl. Raya Inderalaya–Prabumulih KM. 32 Inderalaya 30662, Indonesia
* Email: rahmatullah@ft.unsri.ac.id

## Abstrak
Selulosa asetat dapat dibuat dengan memanfaatkan bahan baku yang memiliki kandungan selulosa, salah satunya ialah limbah kertas bekas. Kertas bekas merupakan salah satu limbah biomassa dengan kandungan selulosa  tinggi.  Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  merupakan  asetilasi  dengan  tahapan  yang dilakukan antara lain preparasi bahan baku, delignifikasi, dan sintesis selulosa asetat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh reaksi terhadap jumlah rendemen, kadar asetil, dan derajat substitusi dari  selulosa  asetat  serta  diharapkan  menghasilkan  selulosa  asetat  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  baku pembuatan  bioplastik.  Sintesis  selulosa  asetat  dilakukan  dengan  menambahkan  asam  asetat  glasial  dan asam sulfat ke dalam kertas hasil delignifikasi, kemudian ditambahkan campuran asetat anhidrat dan asam asetat  glasial  sehingga  menghasilkan  primary Cellulose  Acetate (CA).  Asam  asetat  dan  asam  sulfat ditambahkan pada Primary CA pada temperatur 80°C dengan varian waktu reaksi selama 1, 2, dan 3 jam. Produk kemudian disaring dan dicuci hingga netral menggunakan aquades. Selulosa asetat yang dihasilkan kemudian dianalisis uji berat, kadar asetil, dan derajat substitusi. Dari hasil penelitian diperoleh rendemen selulosa asetat terbanyak didapatkan pada waktu reaksi 3 jam, yaitu sebesar 6,8211 gram. Kadar asetil dan derajat substitusi tertinggi didapatkan pada waktu reaksi 1 jam, yaitu 39,901% dan 2,463%. Selulosa asetat yang dihasilkan dari penelitian ini merupakan suatu zat padat seperti tepung berwarna putih
Kata kunci : Asetilasi, Kadar Asetil, Limbah Kertas, Selulosa Asetat.

## Abstract
Cellulose  acetate  can  be  made  by  utilizing  raw  materials  that  contain  cellulose,  one  of  which  is  waste paper.Waste  paper  is  one  of  the  biomass  wastes  with  high  cellulose  content.  The  method  used  in  this research  is  acetylation  with  the  steps  being  carried  out  including  the  preparation  of  raw  materials, delignification, and synthesis of cellulose acetate. The purpose of this research was to determine the effect of the reaction on the yield, acetyl content, and degree of substitution of cellulose acetate and it is expected that cellulose acetate can be used as raw material for making bioplastics. The synthesis of cellulose acetate was carried out by adding glacial acetic acid and sulfuric acid to the previously delignified paper, then adding a mixture of acetic anhydrous and glacial acetic acid to produce primary Cellulose Acetate (CA). Acetic acid and sulfuric acid added to Primary CA at a temperature of 80°C with variation of reaction time of 1, 2, and 3 hours. The product filtered and washed until it is neutral using distilled water. The cellulose acetate  analyzed  by  weight  test,  acetyl  content,  and  degree  of  substitution.  The  results  showed  that  the highest yield of cellulose acetate was obtained at a reaction time of 3 hours, amounting to 6.8211 grams. The highest acetyl content and degree of substitution were obtained at the reaction time of 1 hour, namely 39.901% and 2.463%. The cellulose acetate produced from this research is a solid substance such as a white flour
Keywords: Acetylation, Acetyl Content, Paper Waste, Cellulose Acetate.

## 1. PENDAHULUAN
Kondisi  pengelolaan  sampah  di  Indonesia masih kurang baik dalam penanganannya. Hal ini terlihat  dari  persentase  sampah  yang  tidak terkelola di kota-kota berpenduduk padat seperti Jakarta,  Medan,  Semarang,  dan  Surabaya  yang terbilang  cukup  tinggi  yaitu,  masing-masing sebesar 26%; 18,6%; 21,7%; dan 37% (Kemenko Kemaritiman,  2018).  Sampah  yang  tidak terkelola  tersebut  disebabkan  oleh  masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan  sampah  yang  baik  dan  benar. Sebesar  66,8%  rumah  tangga  masih  melakukan pembakaran  dalam  mengolah  sampah  yang  ada dan  hanya  sebesar  1,2%  diantaranya  yang melakukan  daur  ulang  sampah  dan  belum  lagi termasuk oknum-oknum yang membuang sampah  sembarangan  di  lingkungan  (Badan Pusat Statistik, 2018).
Pada  tahun  2016  timbunan  sampah  di Indonesia mencapai 65,2 juta ton per tahun. Dari total  keseluruhan  sampah  padat  di  Indonesia, persentase limbah kertas yang terkandung adalah sebesar  8,75%  (Badan  Pusat  Statistik,  2018). Sangat  disayangkan  jika  jumlah  limbah  kertas yang  banyak  tersebut  tidak  termanfaatkan dengan  baik,  padahal  masih  banyak  potensinya untuk dimanfaatkan kembali.
Beberapa penelitian terdahulu telah memanfaatkan limbah kertas sebagai bahan baku pembuatan  kertas  daur  ulang,  kerajinan  tangan dan  juga  pupuk  kompos  (Arfah,  2017;  Fatoni, dkk.,  2017;  dan  Noor,  dkk.,  2005).  Selain  itu, limbah  kertas  pada  dasarnya  memiliki  potensi untuk  dimanfaatkan  sebagai  sumber  selulosa. Limbah  kertas,  khususnya  kertas  hvs  bekas memiliki kandungan selulosa yang cukup tinggi yaitu,  sebesar  64,84%  (Sholikhah  dkk.,  2018). Kandungan selulosa inilah yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai bahan baku pembuatan  selulosa  asetat.  Selulosa  asetat yang dihasilkan ini dapat diolah menjadi benang untuk  bahan  baku  industri  tekstil,  sebagai  filter rokok, bioplastik dan dapat juga diolah membran semipermeabel. Perkembangan terakhir selulosa asetat  juga  dapat  diolah  menjadi  substrat  untuk ion  exchange dan  untuk  imobilisasi  katalis (Lewin, 2007).
Selulosa  asetat  merupakan  selulosa  yang mengalami  reaksi  asetilasi  parsial.  Selulosa asetat
memiliki
rumus
molekul [C 6 H 7 O 2 (OCOCH 3 ) 3 ] x seperti  disajikan  pada Gambar 1, berwujud padat dengan bentuk serbuk berwarna  putih.  Serat  ini  banyak  digunakan  di bidang  tekstil  karena  harganya  yang  ekonomis, warna  terang,  dan  variasi  sifat  yang  beraneka ragam.  Selulosa  asetat  bersifat  hidrofobik,
mudah  dibentuk, quick  drying ,  tidak  mudah berkerut,  dan  stabilitas  tinggi.  Selulosa  asetat memiliki  beberapa  keunggulan  antara  lain karakteristik fisik dan optik yang baik sehingga banyak  digunakan  sebagai  serat  untuk  tekstil, filter  rokok,  plastik,  film  fotografi,  lak,  pelapis kertas,  dan  membran,  serta  kemudahan  dalam pemrosesan  lebih  lanjut.  Selulosa  asetat memiliki  daya  tarik  yang  cukup  tinggi  karena sifatnya  yang biodegradable sehingga  ramah lingkungan (Gaol, dkk., 2013).
Gambar 1. Struktur Selulosa Asetat (Kirk, dkk., 1997)
Derajat  substitusi  pada  selulosa  asetat menunjukkan  jumlah  gugus  hidroksil  yang tersubstitusi  sehingga  terbentuk  selulosa  asetat. Derajat  substitusi  selulosa  asetat  adalah  0-3,5 dan  meningkatnya  derajat  substitusi  akan meningkatkan  titik  leleh  dari  selulosa  asetat. Titik leleh dari selulosa asetat adalah 170-240℃. Berdasarkan derajat substitusinya, selulosa asetat dapat  dibagi  menjadi  tiga  yaitu:  selulosa monoasetat  dengan  derajat  substitusi  (DS)  0  < DS  <  2  larut  dalam  aseton,  selulosa  diasetat dengan  derajat  substitusi  (DS)  2,0-2,8  dengan kandungan asetil sebesar 35-43,5%, dan selulosa triasetat  dengan  derajat  substitusi  (DS)  2,8-3,5 mempunyai kandungan asetil 43,5-44,8% (Gaol, dkk., 2013).
Selulosa  asetat  merupakan  hasil  reaksi esterifikasi dari selulosa dan asetat anhidrat. Ada tiga  proses  utama  yang  biasa  digunakan  untuk mengubah  selulosa  menjadi  selulosa  asetat, yaitu: Solution  process dimana  pada  proses  ini menggunakan asetat anhidrat sebagai solvent dan asam  asetat  glasial  sebagai diluent ,  serta  asam sulfat  sebagai  katalis, Solvent  process yang menggunakan methylene chloride sebagai pengganti  asam  asetat  anhidrat  dan  berfungsi sebagai  solven  bagi  selulosa  asetat  yang terbentuk,  dan Heterogeneous  process dimana cairan organik inert , seperti benzena atau ligroin digunakan  sebagai  non solvent untuk  menjaga selulosa  terasetilasi  yang  telah  terbentuk  dalam larutan. (Carolina,2010).
Pada  penelitian  dilakukan  sintesa  selulosa berbahan baku kertas bekas dengan tujuan untuk mengetahui  pengaruh  reaksi  terhadap  jumlah
rendemen, kadar asetil, dan derajat substitusi dari selulosa  asetat  serta  diharapkan  selulosa  asetat yang  dihasilkan  dapat  dijadikan  sebagai  bahan baku pembuatan bioplastik.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain limbah kertas, bleaching agent komersil, asam asetat glasial, asam sulfat 98%, NaOH, asetat anhidrat, HCl, dan aquadest .

## Preparasi Bahan Baku
Limbah  kertas  dicuci  terlebih  dahulu melalui proses bleaching menggunakan bleaching agent komersial NaOCl dan dibersihkan  dengan  aquadest  hingga  pH-nya netral, kemudian dikeringkan dengan oven.

## Delignifikasi
Limbah  kertas  hasil  proses bleaching dengan pH netral sebanyak 40 gram didelignifikasi  dengan  menambahkan  larutan NaOH  sebanyak  1000  mL  dengan  konsentrasi 17,5%  lalu  dipanaskan  dengan hotplate pada suhu 80℃ selama 3 jam. Setelah 3 jam, limbah kerta hasil delignifikasi lalu dicuci menggunakan aquadest hingga  pH  netral  dan  dikeringkan dengan  oven  pada  suhu  100 o C  hingga  beratnya konstan.

## Sintesis Selulosa Asetat
Sebanyak  5  gram  kertas  yang  telah didelignifikasi  dimasukkan  ke  dalam  labu  leher tiga  kemudian  ditambahkan  masing-masing  50 mL asam asetat glasial dan asam sulfat 98% pada suhu  ruangan  dalam  keadaan  tertutup.  Proses asetilasi  dilanjutkan  dengan  menambahkan campuran 50 mL asetat anhidrat dan 20 mL asam asetat  glasial  dan  dipanaskan  dalam  waterbath pada  50℃  sehingga  menghasilkan  selulosa asetat  primer  ( Primary  Celullose  Acetate ). Selulosa asetat primer ini kemudian ditambahkan asam  asetat  glasial  dan  asam  sulfat.  Reaksi berlangsung dengan variasi waktu reaksi selama 1,  2,  dan  3  jam  pada  suhu  80℃.  Larutan dimasukkan  ke  dalam  gelas  beker  1  l  dan ditambahkan 500 ml aquadest dengan pengadukan,  kemudian  didiamkan  sehingga selulosa asetat akan berubah menjadi fase padat. Larutan disaring menggunakan corong Buchner dengan  penambahan aquadest hingga  netral. Selulosa  asetat  yang  telah  netral  kemudian dikeringkan  dengan  oven  pada  suhu  100℃ hingga berat konstan.
Analisis  Kadar  Asetil  dan  Derajat  Substitusi
(DS)
Sebanyak 1 gram selulosa asetat dimasukkan ke dalam erlenmeyer dan ditambahkan  40  ml  etanol  70%.  Campuran dipanaskan  dalam  penangas  pada  55℃  selama 30 menit. Campuran ditambahkan 40 ml NaOH 0,5  N  dan  dipanaskan  dalam waterbath pada 55℃  selama  15  menit.  Campuran  didiamkan selama  72  jam  yang  ditutup  dengan  aluminium foil .  Setelah  72  jam,  campuran  ditambahkan  2 tetes indikator pp dan dititrasi dengan HCl 0,5 N (dicatat  banyaknya  HCl  yang  digunakan  untuk titrasi  tiap  sampel),  campuran  ditutup  kembali dan  didiamkan  selama  24  jam.  Kemudian campuran ditambahkan 2 tetes indikator pp dan dititrasi dengan NaOH 0,5 N (dicatat banyaknya HCl  yang  digunakan  untuk  titrasi  tiap  sampel). Kadar  asetil  (%)  dapat  ditentukan  dengan persamaan (1).
𝑋 =   [(𝐷 − 𝐶)𝑁𝑎  +   (𝐴 − 𝐵)𝑁𝑏]𝑥 𝐹 𝑊 …(1)
Dalam  hal  ini,  X  menyatakan  kadar  asetil (%),  A  merupakan  volume  NaOH  yang diperlukan  untuk  titrasi  sampel  (ml),  B  adalah volume  NaOH  yang  diperlukan  untuk  titrasi blanko (ml), C menyatakan volume HCl yang diperlukan  untuk  titrasi  sampel  (ml),  D merupakan  volume  HCl  yang  diperlukan  untuk titrasi blanko (ml), Na adalah normalitas HCl, Nb adalah normalitas NaOH, F adalah  4,305, dan W merupakan berat sampel (Nedjma, dkk., 2013)
Analisa derajat substitusi ditentukan dengan  menggunakan  persamaan  (2).  DS merupakan derajat asetilasi yang dapat dihitung menggunakan persaman diatas setelah diketahui kadar  asetil  dari  selulosa  asetat  (Gaol,  dkk., 2013).
𝐷𝑆  = 162 ( %𝐴𝑠𝑒𝑡𝑖𝑙 43 ) 100 − ( 42 43 𝑥 % 𝐴𝑠𝑒𝑡𝑖𝑙) ...(2)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sintesa Selulosa Asetat
Limbah kertas dapat dimanfaatkan menjadi bahan  baku  selulosa  asetat  dengan  mengolah selulosa yang terkandung di dalamnya. Selulosa asetat diperoleh dari beberapa tahapan antara lain preparasi,  sintesis,  dan  purifikasi.  Preparasi limbah kertas bekas dilakukan dengan menggunakan bleaching  agent komersial  yang dapat diperoleh bebas di pasar. Proses Bleaching dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menghilangkan
tinta  dan  zat  lain  yang  terkandung  pada  limbah kertas,  sehingga  menghasilkan  limbah  kertas yang  lebih  sedikit  zat  pengotornya.  Proses bleaching yang terlalu lama dapat merusak rantai hemiselulosa  dan  selulosa  yang  terkandung  di dalam  limbah  kertas  bekas  (Wildan,  2010). Setelah  dibersihkan,  kertas  bekas  kemudian diekstrak  kandungan  selulosanya  menggunakan larutan  natrium  hidroksida  (NaOH)  17,5% selama 3 jam.
Selulosa  yang  diperoleh  dari  proses ekstraksi  kertas  bekas  kemudian  direaksikan dengan asetat anhidrida, asam asetat glasial, air, dan asam sulfat sehingga menghasilkan selulosa asetat. Reaksi ini terdiri dari dua tahapan reaksi, yaitu  reaksi  substitusi  gugus  asetil  pada  gugus hidroksil selulosa atau yang sering juga disebut sebagai  reaksi  asetilasi  yang  menghasilkan produk  selulosa  triasetat.  Tahapan  kedua  yaitu hidrolisis gugus asetil pada selulosa asetat untuk menghasilkan selulosa diasetat (selulosa asetat). Reaksi  yang  terlalu  lama  dapat  menyebabkan terbentuknya  selulosa  monoasetat  akibat  dari proses hidrolisis yang terlalu lama.

## Pengaruh Waktu Reaksi terhadap Rendemen Selulosa Asetat
Selulosa  asetat  yang  dihasilkan  dari selulosa kertas bekas memiliki tekstur padat dan berwarna  putih.  Berdasarkan  Gambar  2.  dapat dilihat  bahwa  waktu  reaksi  mempengaruhi produk selulosa asetat yang terbentuk.
Peningkatan  waktu  reaksi  dari  1,  2,  dan  3  jam menghasilkan peningkatan massa selulosa asetat, yaitu  3,4506  gram;  6,4395  gram;  dan  6,8211 gram.
Gambar  2. Pengaruh  Waktu  terhadap  Selulosa Massa Asetat yang Terbentuk
Peningkatan  massa  rendemen  selulosa asetat  terhadap  waktu  reaksi  dipengaruhi  oleh jumlah  selulosa  yang  bereaksi.  Waktu  reaksi yang semakin lama menyebabkan selulosa yang bereaksi semakin banyak, sehingga
menghasilkan  produk  rendemen  selulosa  asetat yang semakin banyak pula (Braun, dkk., 2013).

## Analisis Kadar Asetil
Analisis  kadar  asetil  dilakukan  untuk mengetahui  persen  asetil  yang  terdapat  pada selulosa asetat terbentuk sehingga diketahui jenis selulosa  asetat  yang  dihasilkan  termasuk monoasetat, diasetat, atau triasetat. Berdasarkan Tabel  1,  dapat  dilihat  bahwa,  derajat  substitusi selulosa  asetat  berkurang  seiring  dengan bertambahnya  waktu  reaksi,  hingga  mencapai maksimum  pada  waktu  asetilasi  3  jam. Peningkatan  waktu  asetilasi  yang  lebih  lanjut menyebabkan  terjadinya  penurunan  derajat substitusi.  Hal  ini  disebabkan  karena  semakin lama  waktu  reaksi  akan  membuat  semakin banyak  selulosa  asetat  yang  terhidrolisis. Hidrolisis  selulosa  asetat  menyebabkan  gugus asetil kembali tersubstitusi oleh gugus hidroksil dari  air  (Keenan,1984).  Hal  ini  sejalan  dengan penelitian  terdahulu  yang  memperoleh  hasil serupa dimana waktu reaksi yang semakin lama akan  membuat  selulosa  asetat  terdegradasi (Gaol, dkk., 2013).
Tabel  1. Kadar  Asetil  dan  Derajat  Substitusi setiap Waktu Reaksi
Waktu Reaksi (Jam) Kadar Asetil (%) Derajat Substitusi 1 39,90197 2,46335 2 33,47138 1,87353 3 22,65506 1,09605
Pengadukan  berlangsung  konstan  70  rpm sementara suhu reaksi dijaga pada 80℃, keadaan ini memungkinkan terjadinya degradasi selulosa asetat yang telah terbentuk (Zhaafirah,
dkk.,2017).  Berdasarkan  Tabel  1  dapat  dilihat bahwa selulosa asetat yang dihasilkan termasuk kedalam  jenis  selulosa  diasetat  dan  selulosa monoasetat.  Terbentuknya  selulosa  monoasetat ini  dapat  disebabkan  karena  kurangnya  waktu asetilasi  dan  berlebihnya  waktu  hidrolisis  pada saat reaksi pembentukan selulosa asetat. Selulosa asetat  dari  hasil  reaksi  1  jam  menghasilkan selulosa  asetat  berupa  diasetat  dengan  kadar asetil  dan  derajat  substitusi  yang  sesuai rentangnya.  Penurunan  nilai  kadar  asetil  dan derajat  substitusi  dengan  pengaruh  peningkatan waktu  reaksi  dapat  terjadi  karena  adanya
degradasi selulosa asetat. Tabel 1. menunjukkan hubungan  antara  kadar  asetil  dan  derajat substitusi selulosa asetat. Derajat substitusi dari selulosa  asetat  semakin  berkurang  seiring  juga dengan  berkurangnya  kadar  asetil  dari  selulosa asetat.  Kadar  asetil  yang  sedikit  menunjukkan bahwa  sedikitnya  juga  gugus  asetil  yang tersubstitusi (Souhoka dan Latupersiana, 2018). Selulosa asetat yang dihasilkan dari penelitian ini merupakan  suatu  zat  padatan  berwarna  putih yang dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Selulosa Asetat dari Kertas Bekas

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  kertas bekas  dapat  menjadi  bahan  baku  pembuatan selulosa asetat melalui preparasi bahan baku, delignifikasi,  dan  sintesis  selulosa  asetat. Peningkatan waktu reaksi pada proses sintesis menghasilkan  peningkatan  pula  rendemen selulosa asetat yang terbentuk yaitu sebanyak 3,4506 gram; 6,4395 gram; dan 6,8211 untuk waktu  reaksi  1,  2,  dan  3  jam.  Peningkatan waktu reaksi juga mempengaruhi kadar asetil dan  derajat  substitusi  selulosa  asetat  dimana semakin lama waktu reaksi maka kadar asetil dan  derajat  substitusi  yang  diperoleh  juga semakin rendah.

## DAFTAR PUSTAKA
Arfah,  M.,  2017.  Pemanfaatan  Limbah  Kertas Menjadi  Kertas  Daur  Ulang  Bernilai Tambah. Buletin  Utama  Teknik . 13 (1):
28–31. Badan Pusat Statistik, 2018. Statistik Lingkungan  Hidup  Indonesia  2018:
Pengelolaan Sampah di Indonesia. BPS , Jakarta.
Braun, D., Cherdron, H., Rehahn, M., Ritter, H. dan Voit, B., 2013. Polymer Synthesis: Theory  and  Practice:  Fundamentals, Methods,  Experiments  (Fifth  Ed.). Springer Heidelberg , New York.
Carolina,  A.,  2010.  Prarancangan    Pabrik Selulosa    Asetat    Dari    Selulosa    Dan Asetat    Anhidrid    Dengan    Proses Asetilasi    Kapasitas    25.500    Ton    Per Tahun. http://eprints.ums.ac.id/9078/
Fatoni,  N.,  Imanuddin,  R.L.,  dan  Darmawan, A.R.,  2017.  Pendayagunaan  Sampah Menjadi  Produk  Kerajinan. DIMAS . 17 (1): 83–96. Gaol, M.R.L.L., Sitorus, R., Yanthi, S., Surya, I., dan  Manurung,  R.,  2013.  Pembuatan
Selulosa  Asetat  dari  Selulosa  Tandan Kosong  Kelapa  Sawit. Jurnal  Teknik
Kimia USU . 2 (3): 33–39.
Kemenko Kemaritiman, 2018. Indonesia Marine Debris Hotspot .
Keenan,  C.W.,  1984.  Kimia  untuk  Universitas. Erlangga ,Jakarta Kirk, R.E., dan Othmer, D.F., 1997. Encyclopedia  of  Chemical  Technology (4th Eds.). The Interscience Encyclopedia Inc ., New York.
Lewin, M., 2007. Handbook of Fiber Chemistry.
CRC Press , Amerika.
Nedjma,    S.,    Djidjelli,    H.,    Boukerrou,    A., Benachour,  D., dan  Chibani,  N., 2013.
Deinked  and  Acetylated  Fiber  of Newspapers, Journal of Applied
Polymer Science .
Noor, E., Rusli, M.S., Yani, M., Halim, A., dan
Reza,  N.,  2005.  Pemanfaatan  Sludge Limbah Kertas untuk Pembuatan
Kompos dengan Metode Windrow dan Cina. J Tek Ind Pert . 15 (2): 67–71.
Sholikhah  S.M.,  Nanik  W.,  dan  Supartono, Suhartono,  2018.  Produksi  Bioetanol dari  Kertas  HVS  Bekas  melalui Hidrolisis Enzim Selulase Jamur Tiram.
Indonesian Journal of Chemical Science . 7 (1): 11–16.
Souhoka,  F.A.  dan  Latupeirissa,  J.,  2018.
Sintesis  dan  Karakterisasi  Selulosa Asetat (CA). Indo. J. Chem. Res ., 2018,
5 (2): 58-62.
Wildan,  A.,  2010.  Studi  Proses  Pemutihan SeratKelapa  Sebagai  Reinforced  Fiber. Tesis. Jurusan Teknik Kimia Universitas Diponegoro : Semarang. Zhaafirah,  H.,  Gema  Fitriyano,  dan  Ummul Habibah  Hasyim.,  2017.  Pengaruh Kecepatan Pengadukan Terhadap
Rendemen  dan  Identifikasi  Selulosa Asetat Hasil Asetilasi dari Limbah Kulit
Pisang  Kepok. Prosiding  Seminar Nasional Sains dan Teknologi . Fakultas Teknik  Universitas  Muhammadiyah Jakarta.